Vol. 10 (1): 38 – 45
KETAHANAN PAPAN PARTIKEL KULIT DURIAN ( Durio sp ) TERHADAP SERANGAN RAYAP TANAH ( Coptotermes Curvignathus Homgren )
The Resistance of Durian Bark Particle Board (Durio sp) Against Subterranean Termites (Coptotermes curvignathus Homgren)

## Desi Ratnasari, Yuliati Indrayani, Ahmad Yani
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Jl.Imam Bonjol Pontianak 78124 email:desyratnasari51@gmail.com
Abstract
This study aimed to determine the effects of adhesive concentration and determine the optimum adhesive concentration against subterranean termites attack on particle board. The material used in making particleboard was durian bark (Durio sp) and adhesive Urea Formaldehyde (UF) with addition of catalyst and paraffin. Data was analyzed using a complete randomized design (CRD) with  one  treatment  i.e.  concentration  of  UF(12%,  14%,  and  16%)  and  six  replication.  The particles were cut to a size of 2cm x 2cm x 1 cm and oven-dry for 3 days at a temperature of 60 0 C and then weighed to determine the initial weight before testing resistantance of board based on Ohmura et al (2000). The research results indicate that the adhesive concentration has a very significant effect on the weight loss of the test sample and has a significant effect on the mortality of C. curvignathus. The analysis results show that weight loss value range from 8.86% - 10.47%, with the lowest weight loss value at a concentration of 16% and the highest weight loss value at a concentration of 12%. The highest mortality of termite values were at concentration of 14% and 16%, and the lowest mortality of termite values was at a concentration of 12%. Hence, can be conclude that the optimum adhesive is at a concentration of 14%.
Keywords: Coptotermes curvignathus, durian bark, particle board, subterranean termite, Urea Formaldehyde
Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  perekat    dan    menentukan konsentrasi perekat optimum yang dapat menahan serangan rayap tanah pada papan partikel. Bahan yang digunakan dalam membuat papan partikel yaitu kulit durian (Durio sp) dan jenis perekat    Urea  Formaldehid  (UF)  dengan  penambahan  katalis  dan  parafin.  Data  dianalisis menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  satu  perlakuan  konsentrasi  UF  (12%, 14%, dan 16%) dan enam ulangan.Papan partikel dipotong dengan ukuran 2cm x 2cm x 1 cm dan  dioven  selama  3  hari  dengan  suhu  60 o C  kemudian  ditimbang  untuk  mengetahui  berat awalnya sebelum dilakukan pengujian ketahanan papan terhadap rayap berdasarkan Ohmura et al (2000).  Berdasarkan hasil penelitian diketahui konsentrasi perekat berpengaruh sangat nyata terhadap  kehilanggan  berat  contoh  uji  dan  berpengaruh  nyata  terhadap  mortalitas  C. curvignathus. Hasil analisa ketahanan papan partikel kulit durian terhadap rayap diperoleh nilai kehilangan  berat  sebesar  8,86%  -  10,47%,  dengan  nilai  kehilangan  berat  terendah  pada konsentrasi  16%  dan  nilai  kehilangan  berat  tertinggi  pada  konsentrasi  12%.  Nilai  mortalitas rayap  tertinggi  pada  konsentrasi  14%  dan  16%  serta  nilai  mortalitas  rayap  terendah  pada konsentrasi 12%. Penggunaan perekat UF yang optimun adalah pada konsentrasi 14%.
Keyword  :Coptotermes  curvignathus,  papan  partikel,  kulit  durian,  rayap  tanah,  Urea Formaldehid
Vol. 10 (1): 38 – 45

## PENDAHULUAN
Kalimantan Barat merupakan provinsi  yang  memiliki  musim  buah durian  ( Durio  sp ).  Musim  panen  buah durian  biasanya  terjadi  antara  bulan November–Maret. Menurut Badan Pusat Statistik  Republik  Indonesia  mencatat produksi  buah  durian  secara  nasional mencapai 1,13 juta ton pada tahun 2020 sedangkan di Kalimantan Barat produksi buah  durian    pada  tahun  2020  adalah sebesar 146,725 ton. Kandungan daging buah  durian  sebesar  20-30%  dari  berat buah  sedangkan  bijinya  sebesar  5-15% sisanya  berupa  kulit  sebesar  60-75% (Mahatmanti  dan  Winarni,  2009).  Kulit buah  durian  merupakan  limbah  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal namun berpotensi sebagai bahan
alternatif untuk pembuatan papan partikel. Kualitas  papan  partikel  dapat dilihat  dari  s ifat  fisik  dan  mekaniknya.
Selain itu, papan partikel juga mempunyai  kelemahan  yaitu  rentan terhadap  serangan  rayap.  Ketahanan terhadap  rayap  menjadi  faktor  penting dalam  pertimbangan  penggunaan  papan partikel.  Rayap  tanah Coptotermes curvignathus Holmgren merupakan salah  satu  jenis  rayap  yang  dapat menimbulkan penurunan kekuatan papan  partikel.  Serangan  rayap  dari tahun  ketahun  semakin  meningkat . Persentase  serangan  rayap  pada  setiap bagian  bangunan  sekolah  di  enam kecamatan  di  Pontianak  meliputi  tiang pondasi sebesar 26,28%, gelegar 45,5%, kolom/tiang  struktural  62,35%,  pintu 33,88%,  kerangka  plafond  36,01%, kasau  64,53%,  kuda-kuda  47,9%,  dan
serangan  terbesar  adalah  pada  meja 89,01% dan kursi 90,44% ( Andika et al , 2013).  Upaya  untuk  mengoptimalkan pemanfaatan kulit durian, perlu dilakukan penelitian lain yaitu
pembuatan papan  partikel menggunakan bahan baku kulit durian dengan perekat
Urea  Formaldehid untuk  menentukan pengaruh  konsentrasi  perekat  terhadap papan partikel serta pengujian ketahanannya  terhadap  serangan  rayap Coptotermes  curvignathus. Semakin banyak perekat maka akan semakin baik sifat  papan  partikel  yang  dihasilkan. Apabila  semakin  baik  sifat  papan partikel  yang  dihasilkan  maka  semakin baik  pula  tingkat  ketahanan  papan tersebut terhadap serangan rayap sehingga  perlu  dilakukannya  penelitian untuk mengetahui pengaruh konsentrasi perekat  UF  terhadap  ketahanan  papan partikel kulit durian dari serangan rayap tanah C.  curvignathus dan  untuk menentukan  konsentrasi  perekat  UF yang  optimal  yang  dapat  menahan serangan rayap tanah C.curvignathus .

## METODELOGI PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  10  Juni 2014  sampai  18  September  2014,
dimulai di Laboratorium Wood Workshop Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura untuk persiapan bahan baku. Pembuatan papan partikel  dilakukan  di  PT.  Duta  Pertiwi Nusantara. Pengujian rayap dilakukan di Laboratorium  Teknologi  Hasil  Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.  Penelitian  ini  dilakukan selama  3  bulan  mulai  dari  persiapan sampai  pengujian  selesai.  Bahan  yang
Vol. 10 (1): 38 – 45
digunakan dalam penelitian adalah kulit durian,  Perekat Urea  Formaldehida (UF)  konsentrasi 12%, 14%, dan 16%, katalis (NH 4 Cl) sebanyak 0,1%, parafin sebanyak 1%, pasir, kapas, air aquades, bubuk  plaster  paris,  dan  rayap  tanah ( Coptotermes  curvignathus Holmgren). Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian yaitu Hammer mill , ayakan  berukuran 8 mesh  dan  20  mesh,  oven  listrik,  gelas ukur  ukuran  25 ml, baskom,  alat pencetak  papan  partikel    berukuran  30 cm x 30 cm x 20 cm, hot press, gergaji, gelas  plastik,  bulu  ayam,  sprayer,  kasa, bak  plastik,  hand  counter,  cutter, timbangan analitik,dan autoclave. Bahan baku  yang  digunakan  untuk  pembuatan papan  partikel  adalah  kulit  durian  yang diperoleh dari pedagang  buah durian di Jl.Teuku  Umar  Pontianak.  Kulit  durian tersebut  kemudian  dipotong-potong menjadi serpihan dan dijemur di bawah
sinar matahari selama 3 hari. Selanjutnya kulit durian dibuat menjadi partikel dan diayak dengan ayakan berukuran  lolos 8 mesh  tertahan  20  mesh  mengacu  pada penelitian  Pardosi  (2012),  kemudian partikel dioven selama ± 24 jam dengan suhu 60-70 o C hingga mencapai kadar air 5  %.  Perekat  yang  digunakan  adalah Urea Formaldehid dengan Solid Content 52%  yang  diperoleh  dari  PT.  Duta Pertiwi  Nusantara.  Konsentrasi  perekat yang digunakan adalah 12%, 14%, 16% dari  berat  kering  bahan  baku.  Bahan campuran perekat adalah katalis NH 4 Cl sebanyak 0,1% dan parafin sebanyak 1% dari  berat  kering  bahan  baku.  Papan partikel  dibuat  dengan  ukuran  30  cm  x 30 cm x 1 cm , dengan target kerapatan yang  diinginkan  adalah  0,6  gr/cm 3 . Rekapitulasi  perhitungan  bahan  untuk pembuatan papan partikel selengkapnya disajikan pada Tabel 1. Tabel  1.  Perhitungan  bahan  untuk  pembuatan  papan  partikel  (Calculation  of materials for the manufacture of particleboard) Perekat Partikel Limbah Kulit Durian (gr) Jumlah Perekat UF (gr) Katalis NH4CL (gr) Parafin (gr) Total Berat (gr) 12 % 501,32 gr 110,17 gr 1,91 gr 11,94 gr 625,34 gr 14 % 492,62 gr 126,31 gr 1,88 gr 11,73 gr 632,54 gr 16 % 484,19 gr 141,88 gr 1,84 gr 11,53 gr 639,44 gr Sumber: Hasil Analisis Data, 2014
Setelah  semua  bahan  disiapkan, kemudian dilakukan pencampuran partikel kulit durian dengan perekat UF, katalis, dan parafin  sesuai  dengan  jumlah  yang ditentukan  dari  masing-masing  perlakuan dan diaduk sampai rata.Selanjutnya bahan tersebut  dimasukan  kedalam  cetakan berukuran  30  cm  x  30  cm  x  20  cm  dan diberi tekanan pendahuluan untuk membentuk  lembaran.  Setelah  lembaran terbentuk,  cetakan  diangkat  secara perlahan. Selanjutnya
dilakukan pengempaan  panas  pada  suhu  140 o C dengan tekanan sebesar 25 kg/cm 2 selama 10  menit.  Setelah  pengempaan  panas selesai, papan partikel dikondisikan dalam ruangan  selama  1  minggu  berdasarkan standar  JIS A  5908-2003.  Papan  partikel yang telah jadi kemudian dipotong-potong untuk  pengujian  sifat  fisik,  mekanik  dan ketahanan terhadap rayap. Ukuran contoh uji sifat fisik dan mekanik yang dilakukan
oleh Suherti (2014) berdasarkan standar JIS A 5908-2003, sedangkan untuk pengujian ketahanan  terhadap  rayap  menggunakan bagian  lain  papan  yang  tidak  termasuk pengujian  sifat  fisik  dan  mekanik.  Rayap tanah di ambil dari hutan yang berlokasi di belakang  Fakultas  Ekonomi  Untan  dan dipelihara dalam drum plastik serta diberi makan  berupa  potongan-potongan  kayu. Rayap dipelihara selama ±1 bulan sebelum digunakan untuk memastikan hanya rayap sehat  yang  digunakan  dalam  penelitian.
Pengujian  ketahanan  papan  partikel  kulit durian terhadap rayap dilakukan berdasarkan Ohmura et al (2000). Papan partikel  kulit  durian  dipotong  dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm dan di oven selama 3 hari dengan suhu 60 0 kemudian ditimbang  untuk  mengetahui  berat awalnya. Pengujian menggunakan rayap C. curvignathus. Rayap  dipilih  sebanyak  55 ekor rayap yang terdiri dari 50 ekor rayap pekerja  dan  5  ekor  rayap  prajurit. Wadah pengujian  menggunakan  gelas  plastik dengan diameter 5 cm dan tinggi 6 cm yang dipotong  pada  bagian  bawahnya  dan ditutup  dengan plaster  paris .  Media pengujian rayap menggunakan pasir . Pasir dicuci  hingga  bersih  untuk  membuang sampah-sampah  yang  ada  di  pasir. Selanjutnya  pasir  yang  sudah  dibersihkan dimasukan  kedalam autoclave dengan
tekanan 1 atm dan suhu 121 0 C selama 20 menit,  kemudian pasir  dikeringkan dalam oven  selama  10  menit.  Pasir  yang  telah dioven,  ditimbang  sebanyak  10  gr  dan dimasukan  kedalam  gelas  uji,  kemudian dimasukan secara berturut-turut alas kasa, contoh  uji  dan  rayap  kedalam  gelas  uji. Gelas  uji  kemudian  diletakkan  dalam wadah/bak  plastik  yang  dialasi  dengan kapas basah untuk menjaga kelembabannya, selanjutnya wadah ditutup dan  ditempatkan  dalam  ruangan  gelap selama  3  (tiga)  minggu.  Pada  akhir pengamatan,  contoh  uji  dibersihkan  dan dioven kembali selama 3 hari dengan suhu 60 0 C  lalu  ditimbang  beratnya  untuk mengetahui  berat  akhir.  Perhitungan dilakukan  terhadap  mortalitas  rayap  dan kehilangan  berat  contoh  uji.  Mortalitas rayap  dinyatakan  sebagai  perbandingan antara  jumlah  rayap  mati  dengan  jumlah seluruh  rayap  yang  digunakan  pada  saat pengujian dan dinyatakan dalam persentase dengan    menggunakan  rumus  yang  juga digunakan  Sornnuwat et  al (1995). Selanjutnya  ketahanan  papan  partikel digolongkan kedalam lima kategori seperti disajikan  pada  Tabel  2.  Penelitian ketahanan papan partikel terhadap rayap ini  menggunakan  Rancangan  Acak Lengkap  (RAL)    satu  perlakuan  dan  3 sub taraf perlakuan dan 6 kali ulangan

## Tabel 2. Kelas ketahanan kayu berdasarkan Modified Wood Block Test ( Endurance
class wood based on Modified Wood Block Test) Kehilangan berat (%) Kelas Ketahanan 0 Sangat tahan 1-3 Tahan 4-8 Cukup tahan 9-15 Tidak tahan >15 Sangat rentan
Sumber: Sornnuwat et al , 1995

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai  rerata kehilangan berat contoh uji  papan  partikel  kulit  durian  setelah
pengumpanan  pada    rayap  tanah ditampilkan pada Tabel 3. Tabel 3. Nilai rerata kehilangan berat contoh uji  (%) papan partikel kulit durian setelah pengumpanan pada rayap tanah (the average weight loss of the durian peel particle board tes sample after feeding to subterreanean termites)
Konsentrasi Ulangan Jumlah Rerata (%) 1 2 3 4 5 6 A1 (12%) 10,70 11,26 9,77 11,24 9,43 10,42 62,81 10,47 A2 (14%) 9,41 8,85 8,76 9,68 8,41 8,82 53,93 8,99 A3 (16%) 8,51 8,82 9,43 8,44 9,27 8,70 53,17 8,86 Jumlah 28,62 28,93 27,95 29,36 27,11 27,94 169,91 Rerata 9,54 9,64 9,32 9,79 9,04 9,31 9,44
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014
Hasil  uji  BNJ  menunjukan  bahwa kehilangan  berat  contoh  uji  papan partikel kulit durian dengan konsentrasi perekat 12% tidak berbeda nyata dengan papan  partikel  pada  konsentrasi  perekat 14% dan 16%. Nilai  rerata Nilai Rerata Mortalitas Rayap Tanah (%) pada papan partikel  kulit  durian  ditampilkan  pada Tabel 4.

## Tabel 4. Nilai Rerata Mortalitas Rayap Tanah (%) setelah 3 minggu pengujian pada  papan  partikel  kulit  durian  (The  mean  value  of  subterranean  termite

## mortality after 3 weeks of testingon durian peel particle board)
Konsentrasi Ulangan Jumlah Rataan 1 2 3 4 5 6 A1 (12%) 100 100 94,55 94,55 100 96,36 585,46 97,58 A2 (14%) 100 100 100 100 100 100 600 100 A3 (16%) 100 100 100 100 100 100 600 100 Jumlah 300 300 294,55 294,55 300 296,36 1785,46 Rataan 100 100 98,18 98,18 100 98,79 99,19
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2014
Nilai  rerata  mortalitas  rayap  tanah mencapai  100%  pada  konsentrasi  14% (A2)  dan  16%  (A3),  sedangkan  pada konsentrasi  12%  (A1)  mortalitas  rayap tanah  sebesar  97,58%.  Untuk  mengetahui faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap mortalitas  rayap,  maka  dilakukan  analisis keragaman.  Hasil  analisis  keragaman menunjukkan  bahwa  konsentrasi  perekat berpengaruh  nyata  terhadap  mortalitas rayap tanah. Selanjutnya, untuk
mengetahui perbedaan pada setiap perlakuan,  dilakukan  Uji  Beda  Nyata (BNJ) yang hasilnya menunjukkan bahwa mortalitas rayap papan partikel kulit durian dengan  konsentrasi  perekat  12%  tidak berbeda  nyata  dengan  mortalitas  rayap pada  papan  partikel  konsentrasi  perekat 14%  dan  16%.  Kualitas  papan  partikel dapat dilihat dari sifat fisik, sifat mekanik dan  keawetan  papan  partikel  terhadap organisme  perusak  kayu.  Pada  penelitian
ini papan partikel dibuat dengan menggunakan  perekat Urea  formaldehida karena  berdasarkan  penelitian  yang  ada menjelaskan  bahwa  perekat  UF  tahan terhadap  serangan  rayap  sehingga  dapat meningkatkan  kualitas  papan  partikel. Berdasarkan penelitian Suherti (2014), sifat fisik  dan  mekanik  papan  partikel  kulit durian  dengan  konsentrasi  perekat Urea formaldehid 12%,  14%  dan  16%  tidak memenuhi standar JIS A 5908-2003 yaitu kerapatan sebesar 0,63-0,64 gr/cm 3 , kadar air  sebesar  9,4-10,6%,  MOE  sebesar 5284,28-5875,54kg/cm 2 ,  MOR  sebesar 59,17-82,41kg/cm 2 ,  dan  keteguhan  rekat sebesar 1,93-2,62kg/cm 2
Ketahanan contoh uji terhadap serangan  rayap  dapat  diketahui  dari  nilai kehilangan berat contoh uji. Semakin besar nilai  kehilangan  berat  contoh  uji  maka semakin  rendah    ketahanan  kayu  tersebut terhadap serangan  rayap.  Penurunan berat ini  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu faktor  untuk menentukan keawetan papan partikel seperti halnya pada kayu
(Sulastiningsih dan Jasni, 2000).
Kehilangan berat contoh uji papan partikel terbesar  terdapat  pada  papan  partikel dengan  konsentrasi  12  %  yaitu  sebesar 10,47% kemudian diikuti konsentrasi 14% sebesar 8,99% dan 16% sebesar 8,86%. Hal ini dikarenakan konsentrasi perekat mempengaruhi kehilangan berat contoh uji. Semakin  tinggi  konsentrasi  perekat  maka semakin  tinggi  kerapatan  papan  partikel dan  kekerasan  papan  akan  semakin meningkat sehingga menghambat aktifitas makan  rayap.  Terhambatnya  aktivitas makan rayap menyebabkan nilai kehilangaan  berat  menjadi  kecil . Hasil
analisa  sidik  ragam  pada  penelitian  ini menunjukkan  konsentrasi  perekat  urea formaldehid  berpengaruh  sangat  nyata terhadap  kehilangan  berat  contoh  uji.  Hal ini  sesuai  dengan  pernyataan  Maloney (1993)  bahwa  perekat  urea  formaldehid tahan terhadap pelarut organik, jamur dan rayap tetapi tidak tahan terhadap basa kuat. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa konsentrasi  perekat  berpengaruh  pada kehilangan  berat  papan  partikel  akibat serangan rayap.
Rusmiati  (2010)  menyatakan  bahwa kulit  durian  mengandung  minyak  atsiri, flavonoid,  saponin  dan  unsur  selulosa, lignin serta kandungan pati. Suherti (2014) juga  mengatakan  zat  ekstraktif  yang terkandung  dalam  kulit  durian  antara 21,54%-23,46%. Komponen-komponen kimia  tersebut  juga  dapat  berpengaruh terhadap  pola  makan  rayap  (Ambarwati, 2010).
Berdasarkan  nilai  rerata  persentase kehilangan  berat  papan  partikel,  bila diklasifikasikan  menurut  Sornnuwat et  al (1995),  maka  papan  partikel  dengan konsentrasi  14%  dan  16% memiliki kelas ketahanan  cukup  tahan  terhadap  serangan rayap  sedangkan  papan  partikel  dengan konsentrasi 12% termasuk kelas tidak tahan terhadap serangan rayap. Jika dibandingkan  dengan  kayu  solid  seperti kayu  karet,  papan  partikel  kulit  durian memiliki  ketahanan  terhadap  serangan rayap  yang  lebih  baik  dibandingkan  kayu solid karet yang memiliki kehilangan berat lebih  dari  15%  dan  dikatagorikan  rentan terhadap serangan rayap. Selain kehilangan berat  contoh  uji  indikator  lain  untuk menentukan ketahanan papan partikel kulit
durian  terhadap  serangan  rayap  dalam penelitian  ini  yaitu  mortalitas  rayap C. curvignathus setelah  diumpankan  selama 21 hari. Nilai rerata mortalitas rayap tanah setelah pengujian pada papan partikel kulit durian  menunjukkan  bahwa  mortalitas rayap  tanah  pada  konsentrasi  12%  tidak jauh berbeda dengan mortalitas rayap pada konsentrasi 14% dan 16% (100%). Hal ini disebabkan interval konsentrasi yang kecil yaitu  12%,  14%  dan  16%.  Hasil  analisa sidik ragam menunjukan bahwa konsentrasi  perekat  berpengaruh  nyata terhadap mortalitas rayap dan hasil uji BNJ tidak  berbeda  nyata  terhadap  mortalitas rayap tanah. Pengaruh dari konsentrasi ini sesuai dengan pernyataan Maloney (1993) yang  menyatakan  bahwa  perekat  urea formaldehid tahan terhadap pelarut organik, jamur dan rayap tetapi tidak tahan terhadap  basa  kuat.  Selain  perekat, kandungan senyawa kimia dari bahan baku juga dapat mempengaruhi mortalitas rayap. Kulit durian mengandung 50-60% selulosa yang disukai oleh rayap tetapi kulit durian juga  mengandung  21,54-23,46%  zat ekstraktif dan 5% lignin yang tidak disukai oleh rayap. Menurut Nandika et al . (2003) rayap memiliki kemampuan untuk mencerna  selulosa  tetapi  adanya  zat ekstraktif dalam kayu tersebut mengakibatkan  protozoa  dalam  tubuh rayap  menjadi  rusak,  sehingga  mortalitas rayap  makin  meningkat.  Telah  diketahui bahwa  rayap  adalah  salah  satu  jenis serangga  yang  dapat  menghasilkan  enzim selulase.  Enzim  sesulase  dihasilkan  dari protozoa  yang  ada  didalam  perut  rayap. Dengan enzim ini rayap dapat mendekomposisi  kayu  sehingga  rayap
memperoleh energi. Komposisi kimia kulit durian  seperti  zat  ekstraktif  dan urea formaldehid dapat  mematikan  protozoa dalam  perut  rayap  sehingga  rayap  tidak mampu  mendekomposisikan  contoh  uji yang  dimakan  dan  dengan  berangsur- angsur  rayap  akan  mati.  Mortalitas  juga diduga karena papan partikel tidak disukai rayap  sehingga  rayap  tidak  memakan contoh  uji  dan  mati,  ataupun  rayap memakan bangkai rayap lain ( necrophagy ) yang  telah  terkena  racun  sehingga  mati. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa urea formaldehid mempengaruhi mortalitas rayap,  semakin  tinggi  kehilangan  berat contoh  uji  maka  mortalitas  akan  semakin rendah  dan  sebaliknya  semakin  rendah kehilangan  berat  contoh  uji  maka mortalitas  rayap  akan  semakin  tinggi. Menurut  Nandika et  al (2003)  rayap mempunyai  sifat  kanibalisme,  hal  ini dibenarkan dalam penelitian ini ditemukan bangkai  rayap  dengan  tubuh  yang  tidak utuh atau hanya tersisa bagian kepala rayap selama  waktu  pengumpanan.  Sifat  ini muncul  karena  rayap  tersebut  tidak mempunyai makanan lain selain contoh uji sehingga  dalam  keadaan  terpaksa  rayap akan  memakan  sesama  rayap  untuk  tetap bertahan hidup. Hasil pengamatan menunjukan  bahwa  konsentrasi  perekat Urea  Formaldehid dapat  menghambat serangan  rayap C.  curvignathus terhadap papan partikel kulit durian.
KESIMPULAN
Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsentrasi  perekat  Urea  Formaldehid berpengaruh  terhadap  ketahanan  papan partikel  kulit  durian  dari  serangan  rayap tanah C. curvignathus . Papan partikel kulit
durian memiliki pengaruh terhadap kehilangan berat contoh uji dan mortalitas rayap  tanah  serta  konsentrasi  perekat optimum adalah 14% karena dikatagorikan “cukup  tahan”  terhadap  serangan  rayap C.curvignathus .
Saran  untuk  kedepannya  perlu dilakukan  penelitian  untuk  mengetahui ketahanan  papan  partikel  kulit  durian terhadap  organisme  perusak  kayu  lainnya seperti jamur pelapuk dan perlu dilakukannya  penelitian  dengan  jenis perekat yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Andika,  Indrayani  Y,  Yanti  H.  (2013). Tingkat  Serangan  Rayap  Pada Gedung  Sekolah  Di  Pontianak.
Jurnal Hutan Lestari , 1 (3) : 283-289 Badan  Pusat  Statistik,  (2020).  Produksi Buah-buahan  dan Sayuran Tahunan di Indonesia 2020 https://www.bps.go.id/indicator/55/6 2/1/produksi-tanaman-buah- buahan.html Mahatmanti dan Winarni. (2009). Optimalisasi  Olahan  Buah  Durian Sebagai  Produk  Alternatif  Dalam Usaha Agrowisata Durian. Semarang. Jurnal Universitas Negeri Semarang . https://docplayer.info/35706057- Optimalisasi-olahan-buah-durian- sebagai-produk-alternatif-dalam- usaha-agrowisata-durian.html Maloney,
MT. (1993). Modern Particleboar d and  Dry  Process Fiberboard  Manufacturing .  Miller Freeman Inc. San Fransisco. Nandika D, Y. Rismayadi, F. Diba. (2003).
Rayap Biologi dan Pengendaliannya . Surakarta :
Muhammadiyah University Press. Ohmura. W. Ohara S dan Kato A. (2000). Synthesis  of  Triterpenoid  Saponins
and  Their  Antitermite  Activities. Journal Wood Science . 46 : 149-153. Pardosi. R, F. Diba, Dirhamsyah, Oramahi.
(2012). Bioaktivitas Asap Cair Kulit Buah  Durian  Sebagai  Bahan Pengawet  Papan  Partikel  ;  Uji Terhadap Rayap Tanah Coptotermes curvignathus Holmgren. Jurnal
Tengkawang , 2 (2) : 66-71
Rusmiati.  (2010).  Pengaruh  Ekstrak Metanol  Kulit  Kayu  Durian  pada Struktur Mikroanatomi Ovarium dan Uterus  Mencit  Betina. Jurnal  Sains dan Terapan Kimia , 4 (1) : 29-37. Sornnuwat. Y, C. Vongkaluang, Yoshimura. T, Tsunoda. K, Takahashi. M. (1995). Wood Consumption  and  Survival  of  the Subterranean  Termite,  Coptotermes gestroi Wasmann using the Japanese Standardized  Testing  Method  and the  Modified  Wood  Block  Test  in Bottle. Wood  research  :  bulletin  of the  Wood  Research  Institute  Kyoto University 82 : 8-1
Suherti,  (2014).  Sifat  Fisik  Dan  Mekanik Papan  Partikel  Kulit  Durian  ( Durio Sp)  Dengan  Konsentrasi Urea Formaldehid Yang Berbeda. Jurnal Hutan Lestari , 2 (3) : 510-516.
Sulastiningsih,  IM  dan  Jasni.  (2000).  The Resistance  of  Treated  Rubberwood Particleboard  to  The  Drywood Termite Cryptotermes cynocephalus Light. Jurnal  Penelitian  Hasil Hutan , 22 (2) : 69-74